— is — 



Scbliessen der letztern die Verbrennung zu leiten. Diese Operation wird mit dem 

 nsemlichen Pulver o—k mal vorgenommen , nach jedesmaligem Brennen dassel- 

 be von der Platte abgenommen und etwas zerrieben. Hat das Prteparat die 

 schoenste moegliche Farbe erlangt, so ist die ganze Bearbeitung zu Ende. Um 

 diesen Punkt genau zu beurtheilen thut man am besten bei groesern Parthien 

 durch einige Versuche im Kleinen diesen Punkt aufzusuchen und sich alsdann 

 bei der Bearbeitung der ganzen Masse nach dieser Probe zu richten (*). 



Bei dieser letzten Operation nimmt das Pra'parat etwas an Volumen zu und 

 erlangt eine lockere gewissermassen flaumige Beschaffenheit. Eine eigentliche 

 Krystallisation konnte ich mit dem Vergroesserungsglase nicht daran bemerken. 

 Zum technischen Gebrauche ist es nothwendig, dass es wieder in den fein ge- 

 pulverten Zustand zurückgeführt werde, welches durch Bearbeitung in dem 

 oben beschriebenen Pulverisirapparate geschieht. Die Menge des aus der oben 

 angegebenen Quantita^t der Materialien erhaltenen Prajparates wird ungefähr 

 160 betragen. 



Zum Schlüsse will ich noch einige Erfahrungen mittheilen welche geeignet 

 seyn dürften über die Entstehungsweise des künstlichen Ultramarins so wie 

 überhaupt über dessen chemische Natur einiges Licht zu verbreiten. 



Bei dem ersten Glühen des in Arbeit genommenen Gemenges entsteht bereits 

 eine chemische Verbindung von Schwefel, Natrium, Kieselerde und Thonerde. 

 Dieselbe ist noch wenig, zuweilen fast gar nicht gefa^rbt. Dass sich jedoch eine 

 solche wirklich gebildet habe geht aus dem Umstände hervor, dass die mit 

 Wasser gut ausgewaschene Masse durch Säuren unter Entwickelung von Schwe- 

 felwasserstoffgas und Ausscheidung von Kieselerdehydrat zersetzt wird. Der 

 Zusatz des Kohlenpulvers bei der ersten Glühung ist an sich nicht wesentlich, hat 

 jedoch die vortheilhafte Wirkung das Zusammenschmelzen der Masse zu verhüten. 

 Bei den folgenden Glühungen ist dieser Zusatz unnoethig. 



Bei dem zweiten Glühen der Masse mit Schwefel und kohlensaurem Natron 



(*) Es geht auch an das Praeparal zu jedesmaligem Brennen mit '/2 seines Gewichtes Schwefels 

 zu mengen und auf die Platte auszubreiten. 



